§20 ANALYSE QUANTITATIVE 



ARGILE PURE OU KAOLIN 



Les argiles pures ne sont pas, en général, fusibles par elles- 

 mêmes, mais elles peuvent être employées à rendre fusibles, 

 comme nous l'avons vu plus haut, les matières calcaires ou 

 magnésiennes. Leur composition est extrêmement variable ; 

 le kaolin lui-même, quoique plus pur que la plupart des 

 argiles, ne renferme pas des proportions constantes de silice 

 et d'alumine. Il convient donc d'analyser une fois pour toutes 

 l'argile sèche ou le kaolin en poudre, dont on fait provision en 

 vue des essais, afin de pouvoir calculer approximativement 

 la formule du silicate que l'on pourra former. 



Acide borique B0 3 H 3 — Borax B 4 7 Na 2 + 10 H 2 G. 



Avant d'employer l'un ou l'autre de ces deux réactifs, on se 

 débarrasse de la grande quantité d'eau contenue, qui pro- 

 duirait dans les essais «les boursouflements excessifs. 



On chauffe jusqu'à fusion tranquille, on coule alors en 

 plaques l'acide borique vitreux B 2 3 , ou le verre de borax 

 B*0 7 Na 2 ; puis on le réduit en poudre fine, qu'on conserve à 

 l'abri de l'humidité de l'air dans un vase bien bouché. 



L'acide borique a la propriété de former des combinaisons 

 fusibles non seulement avec toutes les bases, mais avec les 

 silicates et avec la silice elle-même; car il suffit de 1 partie 

 d'acide cristallise pour fondre, au fourneau à vent, 3 parties 

 de silice pure. 2 p. 1/2 d'argile. '2 p. 1/2 d'alumine, 3 parties 

 de magnésie ou 1 partie de chaux. 



Ce réactif présente l'inconvénient d'être très sensiblement 

 volatil et de se sublimer en partie dans les opérations qui 

 exigent un chauffage prolongé à température élevée ; les pertes 

 sont d'ailleurs beaucoup plus grandes avec des matières très 

 siliceuses qu'avec les matières de composition basique. 



Le borax ou biborate de sodium donne lieu à des pertes 

 moindres, qui portent principalement sur l'acide borique ou 

 principalement sur la soude, suivant que les matières à fondre 



